N. F. X. Nr. 40 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



633 



schen Leitfahigkeit nebst den anderen Erscheinun- 

 gen, welche die sensiblen Selenpraparate aufweisen, 

 wenn sie belichtet werden, direkt photoelektrischer 

 Natur oder aber eine Folge molekularer Umwand- 

 lung infolge der Lichtwirkung? Diese Frage, die 

 noch nicht in alien Punkten geklart ist, ist inso- 

 fern von groBter Bedeutung, als ihre Beantwortung 

 uns Hinweise zur Herstellung besonders licht- 

 empfindlicher Praparate geben wird. Die Ver- 

 anderlichkeit der Selenpraparate hat viel dazu 

 beigetragen, die Frage komplizierter zu machen, 

 als sie auf den ersten Blick scheinen konnte. 

 A. Pochettino beschrankt sich daher in seiner 

 dem Folgenden zugrunde liegenden Abhandlung 

 (Nuovo Cimento 1911, S. 147 210) darauf, eine 

 Zusammenstellung der Forschungsergebnisse zu 

 geben, die als Grundlage fur eine Theorie dienen 

 konnen. 



Fiir die Darstellung der Selenzellen sind zwei 

 Typen zu unterscheiden. Bei dem einen gehen 

 die Strahlen des erregenden Lichtes senkrecht zu 

 dem elektrischen Strome durch das Praparat; 

 hierher gehort die Siemens-Bidwell'sche Selenzelle. 

 Die Elektroden sind Metalldrahte , die um eine 

 isolierte Unterlage gewickelt sind; der Zwischen- 

 raum zwischen den Drahten ist mit lichtempfind- 

 lichem Selen ausgefullt. Bei dem anderen Typ 

 passieren die Lichtstrahlen parallel dem elektri- 

 schen Strome, das Praparat. Die Uljanin'sche 

 Zelle enthalt das Praparat zwischen zwei durch- 

 sichtig platinierten Glasplatten, die als Elektroden 

 fungieren. 



Damit das Selen lichtempfindlich wird, muB 

 es einer besonderen Behandlung unterworfen 

 werden ; es gibt verschiedene Behandlungsmetho- 

 den , von denen die meisten thermischer Natur 

 sind. Es sei nur die sehr viel angewandte Berze- 

 lius'sche Methode, in etwas modifizierter Form, 

 genannt. Glasiges, amorphes Selen wird ge- 

 schmolzen und dann bis auf Zimmertemperatur 

 abgekiihlt. Bei erneutem Erhitzen tritt bei ca. 

 1 20 die erste Umwandlung auf, die jedoch fiir 

 die Lichtempfindlichkeit von weniger Belang ist ; 

 es ist dann etwa zwei Stunden lang bei der Tem- 

 peratur von 195 205 zu halten und dann rasch 

 abzukiihlen. Die Selenschicht ist moglichst diinn 

 zu machen. 



Bidwell fand, daS die Empfindlichkeit durch 

 Metallbeimengungen erhoht wurde, und Marc 

 empfiehlt 0,1 0,5 / Ag dem Selen beizufiigen, 

 weil dadurch nicht nur die Sensibilitat erhoht 

 wurde, sondern die Umwandlung schneller ver- 

 liefe. Zwei- bis dreimaliges Erhitzen bedingt eine 

 groSere Bestandigkeit des Praparates. Gleichwohl 

 bleiben die Praparate nicht gleich empfindlich. 

 Die Unbestandigkeit tritt in zwei Arten auf, einer 

 voriibergehenden, die sich unmittelbar nach dem 

 Abkiihlen einstellt und nur einige Tage andauert. 

 Sie besteht in einem Sinken des Widerstandes 

 und der Lichtempfindlichkeit und Wiederansteigen 

 bis zu einem gewissen Werte, der sich ziemlich 

 gleich bleibt. Die zweite Art ist eine dauernde; 



sie geht langsam , vor allem in viel benutzten 

 Praparaten, vor sich und besteht in einem Riick- 

 gange der Sensibilitat und des Widerstandes. 



Die Se-Praparate gehorchen bekanntlich dem 

 Ohm'schen Gesetze nicht, da bei Zunahme der 

 Spannung der Widerstand abnimmt. Pochettino 

 fand, daB die Werte beim Ansteigen der Spannung 

 nicht den Widerstandswerten beim Sinken der 

 Spannung entsprachen. 



Die Lichtempfindlichkeit ist abhangig von 



1. der Temperatur. Bei steigender Tem- 

 peratur sinkt die Lichtempfindlichkeit; Carpini 

 iand z. B. bei einem Praparate: 



Temperatur o 12" 96,3 

 Sensibilitat 0,35 0,30 0,07 

 Die grofite Empfindlichkeit fiir Temperaturcn 

 unter Null diirfte bei 40" C liegen. 



2. dem Druck. Die Versuche von Brown 

 und Stebbins ergaben , daB sowohl Widerstand 

 wie Lichtempfindlichkeit mit wachsendem Drucke 

 abnehmen. 



3. der Farbe des Lichtes. Die Forschungs- 

 ergebnisse weisen keine Ubereinstimmung auf, 

 da anscheinend nicht unter analogen Bedingungen 

 gearbeitet wurde, und die Temperatur nicht immer 

 geniigend beriicksichtigt wurde. Es zeigte sich 

 jedoch, dafi alle Teile des Spektrums Sensibilitat 

 der Praparate aufwiesen; Pfund, der exakte Messun- 

 gen angestellt hat, fand das Maximum A = 0,700 /<. 

 Pochettino fand etwas weniger und auBerdem 

 noch zwei Nebenmaxima bei A = 0,5 3 und A = 0,46. 



Vorausgehende Belichtung hatte immer Ein- 

 fluB auf die Sensibilitat fiir eine bestimmte Farbe. 

 So trat eine Erhohung der Lichtempfindlichkeit 

 bei rotem Lichte auf, wenn mit weifiem oder 

 blauem Lichte vorbestrahlt war, wenigstens in den 

 meisten Fallen. Diese Erscheinung weist eine 

 gewisse Ahnlichkeit mit dem Verhalten des Jod- 

 silbers auf; auch bei den Vorgangen der Phos- 

 phoreszenz findet sich Analoges. 



4. der Lichtintensitat. Diffuses und di- 

 rektes Licht verringern den Widerstand der Se- 

 Praparate und zwar momentan ; diffuses Tageslicht 

 verdoppelt schon die Leitfahigkeit, und direktes 

 Tageslicht kann sie auf mehr als das lofache er- 

 hohen. 



Trotz vielfacher Untersuchungen , welche in 

 Anbetracht der Wichtigkeit dieser Frage ange- 

 stellt worden sind, ist es doch bisher noch nicht 

 gelungen, ein allgemeingiiltiges Gesetz aufstellen 

 zu konnen. Es ist dies einesteils darauf zuriick- 

 zufiihren, daB die Se-Praparate, ihrer verschieden- 

 artigen Herstellungsart zufolge, grofie Unterschiede 

 in der Lichtempfindlichkeit bei Intensitatsande- 

 rungen des Lichtes aufweisen. Dann scheinen 

 auch nicht alle Experimentatoren der erheblichen 

 Nachwirkung (inerzia) einiger Praparate Rechnung 

 getragen zu haben, die bei Anderungen in der 

 Belichtungsstarke auftritt. Aus Messungen folgt, 

 daB der Endwert des Widerstandes fiir eine be- 

 stimmte Belichtungsintensitat von der Schnellig- 



